TCVN7835-E11:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-E11:2013 (ISO 105-E11:1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E11: Độ bền màu với hơi nước TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-E1 1 :2013 ISO 105-E1 1 :1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E11: ĐỘ BỀN MÀU VỚI HƠI NƯỚC Textiles - Tests for colour fastness - Part E1 1 : Colour f astness to steaming Lời nói đầu TCVN 7835-E11:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 105-E11:1994. TCVN 7835-E11:2013 d o Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E1 1 : ĐỘ BỀN MÀU VỚI HƠI NƯỚC Textiles - Tests for colour fastness - Part E1 1 : Colour f astness to steaming 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền màu của t ấ t cả các loại và các dạng vật liệu dệt với tác động của hơi nước dưới áp suất khí quyển. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi , bổ sung (nếu có). TCVN 5467 (ISO 105-A03), Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A03: Thang màu x á m để đánh giá sự d â y màu ISO 105-A01:1994 1 , Textiles . Tests for colour f astness. Part A 01 : General princ i ples of testing (Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A01: Nguyên t ắ c chung của phép t hử) ISO 105-F:1985 2 , Textiles - Tests for colour f astness - Part F : Standard adjacent f abr i cs (Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần F: Các vải thử kèm chu ẩ n) 3. Nguyên tắc Mẫu thử vật liệu dệt tiếp xúc với vải thử kèm q uy định được quấn thành h ì nh trụ và đặt vào phần cổ của một b ì nh có chứa nước sôi. Sự dây màu của vải thử kèm được đánh giá bằng cách so với thang xám. 4. Thiết bị, dụng cụ 4.1. Ố ng thủy tinh , hở cả hai đầu, có đường kính trong 30 mm, được gắn trong nút li e và lắp khít vào c ổ của một b ì nh nón cổ rộng có dung tích khoảng 2 lít. Một vòng dây kim loại được cố định trong nút li e, với vòng được bọc bằng một miếng vải m ỏ ng để bắt bụi nước. B ì nh chứa khoảng 0,5 lít nước, cho vào b ì nh một số bi thủy tinh nh ỏ (xem Hình 1) 4.2. V ải thử k è m , phù hợp với các phần từ F01 đến F08 của ISO 105-F:1985, kích thước 40 mm x 100 mm, có cùng một loại xơ như mẫu thử. 3) 4.3. Hai miếng vải thử k è m bằng bông , phù hợp với phần F02 của ISO 105-F:1985, mỗi miếng có kích thước 40 mm x 100 mm. 3) 4.4. Nỉ len được giặt sạch chưa nhuộm 4.5. Thang xám đ ể đánh g i á sự dây màu phù hợp với TCVN 5467 (ISO 105-A03). 5. Mẫu thử 5.1. N ế u vật liệu dệt được thử là vải , chuẩn b ị một mẫu thử ghép có kích thước 40 mm x 100 mm bằng cách đặt lần lượt trên một miếng vải thử kèm bằng bông (4.3) vật liệu dệt được thử, một miếng vải thử kèm (4.2) và một miếng vải thử kèm bằng bông (4.3). Quấn mẫu thử ghép này th à nh hình trụ, với mi ế ng vải được thử càng gần giữa càng tốt. 5.2. Nếu vật liệu dệt được thử là sợi thì đan sợi thành vải và sử dụng một mẫu thử có kích thước 40 mm x 100 mm 3) ; xử lý như trong 5.1. 5.3. Nếu vật liệu dệt được thử là xơ rời, chải thẳng và ép đ ủ để tạo thành một m ề n có kích thước 40 mm x 100 mm 3) , đặt mền này lên trên miếng vải thử kèm bằng bông (4.3); đặt lần lượt lên t ổ hợp này một miếng vải thử kèm (4.2) và một miếng vải thử kèm b ằ ng bông (4.3) nữa. Quấn mẫu thử ghép này thành h ì nh trụ, với xơ được thử càng gần giữa càng t ố t. 6. Cách tiến hành 6.1. Đun sôi nước trong bình nón (xem 4.1). Bọc mẫu thử ghép hình trụ bằng miếng n ỉ (4.4) sao cho tổ hợp này vừa khít trong ống thủy tinh (4.1) ở trong cổ của b ì nh nón và được giữ b ở i v ò ng thắt ở phía dưới trong ống. Xông hơi trong 30 min. 6.2. Lấy mẫu thử ghép ra kh ỏ i ống, tách rời các chi tiết và làm khô bằng cách treo trong không khí ở nhiệt độ không quá 60 ° C . 6.3. Đánh giá sự dây màu của các vải thử kèm bằng cách so với thang xám (4.5). 7. Báo cáo thử nghiệm Báo c á o thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: a) Viện dẫn tiêu chuẩn này; b) Tất cả các chi tiết cần thiết để nhận biết mẫu đã thử; c) Sự dây màu của các vải thử kèm được đánh giá bằng số của cấp màu thang xám. Kích thước tính bằng milimet CHÚ DẪN 1 Nút li e 6 Mẫu thử ghép 2 Dây kim loại 7 Vòng tròn thắt của ống để giữ mẫu thử 3 Bình nón 8 Vòng được bọc bằng miếng vải mỏng 4 Ống thủy tinh 9 Nước 5 Nỉ 10 Bi Hình 1 - Thiết bị để xác định độ bền màu với hơi nước dưới áp suất khí quyển 1 ISO 105-A01:1994 hiện nay đ ã hủy và thay thế bằng IS O 105-A01:2010 (được chấp nhận thành TCVN 783 5 -A01:2011) 2 ISO 105-F:1985 thay thế bằng ISO 105-F01 đến ISO 105-F10 (được chấp nhận thành TCVN 7835-F01 đến TCVN 7835-F10) 3) Có thể giảm chiều dài 100 mm n ế u vải được thử quá dày so với ống trụ đ ể đưa vào ống thủy tinh. Đ ể cho d ễ quấn, khâu một đ ầ u m ẫ u thử ghép.